-386- 



Mineralogie. 



von Wasser gebend. Die chemische Analyse ergab folgende Resultate (im 

 Original muß es p. 119 und in der Tabelle I an Stelle von Pg O5 29,29 

 heißen: 0, 29,39): P^ 0^ 29,39, ThO^ 1,01, Ce,0, 36,17, La^Og 11,97, 

 (Pr,Nd)2 03 9,32, Y,0^ 7,69, Fe^O, Spuren, A\0, 1,84, CaO 0,36, SiO^ 1,02, 

 H2O 0,26; Summe 99,03. 



Diese Zusammensetzung entspricht am meisten derjenigen des Monazits 

 von Dillingsö bei Moos, unterscheidet sich aber von diesem durch geringeren 

 Gehalt an ThO^ und AI2O3, dagegen größeren Gehalt an O3. 



b) Titan eisen in magnetischen Körnern. Spez. Gew. 5,02. Che- 

 mische Zusammensetzung: Ti02 12,82, SiO^ 0,11, Fe^Og 79,14, Fe 6,87, 

 MnO 0,32, MgO Spuren; Summe 99,26. Es liegt also ein an Ti sehr 

 armes Titaneisen vor. 



c) Eisenglanz in Schuppen, mit Borax und Phosphorsalz Kiesel- 

 skelett gebend; spez. Gew. 5,21. Chemische Zusammensetzung: 81038,96, 

 Fe2 03 89,50, Al^Og 0,42, CaO 0,07, MgO 0,16; Summe 99,11. 



d) Orangit in größeren, unregelmäßigen Bruchstücken von mehr 

 oder weniger gestreckter Form und mit starker Kantenabrundung. Struktur 

 kristallinisch, Farbe braungelb. Strich orangegelb, Glasglanz, in dünnen 

 Splittern darchsichtig , in dickeren durchscheinend, Bruch uneben, spez. 

 Gew. 5,36. Im Kolben undurchsichtig werdend, zerfallend und Wasser 

 abgebend. In der Spiritusflamme dekrepitierend. V. d. L. an dünnen 

 Kanten Spuren von Schmelzung. Im Platinlöffel über der Spiritusflamme 

 erhitzt, sich braun färbend; beim Erkalten wieder gelblich werdend. 

 Phosphorsalzperle in der Oxydationsflamme heiß rötlich, kalt farblos, in 

 der Reduktionsflamme heiß gelblich, kalt fast farblos. Boraxperle heiß 

 gelblich, kalt farblos. Durch Soda nur teilweise zersetzt. Säuren, be- 

 sonders HCl, wirken intensiv auf feines Pulver, aber nur, wenn das Mineral 

 vorher nicht erhitzt wird ; die Lösung geht in Gallert über und es verbleibt 

 fast kein unlöslicher Rückstand. Chemische Zusammensetzung: ThO^ 68,71, 

 Y2O3 etc. 1,33, Ce2 03 etc. 0,73, SiO^ 16,55, U3O8 1,20, PbÖ 0,90, 

 SnO^ Spuren, Fe^Og 0,30, MnO 0,20, CaO 2,30, K^ -f- Na^ 0,24, Wasser 

 und Glühverlust 6,43; Summe 98,89. 



Hiernach liegt eine Varietät von Orangit vor, die relativ arm an 

 Thorerde ist, dagegen Oxyde der Cerit- und Gadoliniterden enthält. 



e) Samarskit in größeren, abgerundeten Körnern und Bruchstücken 

 von deutlich kristallinischer Struktur. Härte wenig unter 6, spez. Gew. 4,955. 

 V. d. L. sehr schwer zu schwarzem Glas schmelzend. Phosphorsalzperle 

 in der Oxydations- und Reduktionsflamme schmutzig smaragdgrün, Borax- 

 perle in der Oxydationsflamme bräunlichrot, in der Reduktionsflamme 

 schmutziggrün. Beim Flattern wird die Perle undurchsichtig, trüb, gelb- 

 lichbraun. Im geschlossenen Rohr erhitzt glimmend, in feines Pulver zer- 

 fallend, dunkler werdend, wobei sich das spezifische Gewicht vermindert. 

 Chemische Zusammensetzung, wie folgt (ein Druckfehler findet sich ent- 

 weder in den Einzelpositionen oder der Summierung, da letztere nur 98,37 

 ausmacht) : Ta^ 0^ und Nbg 0^ 47,37, Ce2 O3 9,43, La^ O3 und Nd^ O3 + Pr2 O3 6,35, 

 Y2O3 und Er2 03 5,08, Fe,0^ 11,10, UgOg 3,92, ZrO, 4,40, ThO, 0,32, 



